Angewandte Botanik. 589 



•fc> 



gesenkten Gipfeln charakterisiert ist. Der Verf. nimmt an, dass 

 diese Form von Ueberernährung mit Stickstoff herrührt, eine An- 

 nahme, welche an Stärke dadurch gewinnt, das solche Fichten auch 

 in Hühnerhöfen vorkommen. Die Weisstanne kann gleichfalls diese 

 „Sumpfform" annehmen, sowohl an Moorrändern, auf dicker Roh- 

 humusdecke und in Hühnerhöfen als auch, wo sie unter Erlenvor- 

 kultur angebaut wird, die durch ihre Wurzelknöllchen dem Erdboden 

 einen reichen Vorrat von Stickstoff zuführt. Die überernährten, 

 üppig wachsenden Fichten sind kränklich: es können eingegangene 

 Triebe und Gipfeldürre vorkommen. Dies lässt sich naturgemäss 

 daraus erklären, dass ein grosser Stickstoffgehalt in der lebenden 

 Pflanze ein geringes Wiederstandsvermögen gegen Frost ergiebt, 

 und es ist somit nicht ausgeschlossen, dass auch der gesenkte Gipfel 

 und die hängenden Aeste Wirkungen von Frost sind. 



C. Ferdinandsen. 



Janka, G., Die Härte der Hölzer. (Mitt. forstl. Versuchsw. 

 Oesterreichs, herausgeg. k. k. forstl. Versuchsanst. Mariabrunn. 

 XXXIX. 4^. 4 Taf. Wien, W. Frick. 1915.) 



286 Holzarten mit 1504 Holzproben wurden untersucht (128 ein- 

 heimische, 122 fremde Laubhölzer; 23 einheimischen und 13 fremd- 

 ländische Nadelhölzer). Als „Härte" bezeichnet Verf. nach dem 

 eigens ausgearbeiteten Verfahren jenen Widerstand in kg ausge- 

 drückt, den eine Holzart dem Eindringen einer eisernen Halbkugel 

 von 1 cm grösstem Kreise (5-642 mm Radius) in die ebene Hirn- 

 fläche parallel zur Faserrichtung bis zu diesem grössten Kreise, also 

 auf 5642 mm Eindringungstiefe, entgegengesetzt. Verf. teilt die 

 Hölzer in 6 Härtestuten ein: 



1. Stufe: Sehr weiche Hölzer; Härtezahl unter 350 kgjcm" (Zir- 

 belkiefer, Fichte, Schwarzpappel, Sommerlinde, Weisskiefer, Weide, 

 Weisstanne, Schwarzkiefer). 



2. Stufe: Weiche Hölzer; Härtezahl von 351 bis 500 kg/cm^ 

 {Larix euvopaea, Weisserle, Birke, Bergkiefer, Schwarzerle, Dou- 

 glastanne, gem. Wachholder). 



3. Stufe: Mittelharte Hölzer; Härtezahl von 501 bis 650 kg/cm2 

 {Castanea, Platanus, Vitis, Ficus, Bergulme, Corylns). 



4. Stufe: Harte Hölzer; Härtezahl von 651 bis 1000 kg/cm2 (Stiel- 

 eiche, Vogelebenesche, Juglans, Fraxiniis, Acer, Zwetsche, Carpi- 

 mis Betulus, Prunus spinosa). 



5. Stufe: Sehr harte Hölzer; Härtezahl von 1001 bis 1500 kg/cm2 

 {Cornus sangumea, Cytisus, Syringa, Berheris, Rosa canina, Buxus, 

 amerikanisches Eisenholz). 



6. Stufe: Beinharte Hölzer; Härtezahl über 1500 kg/cm2 (Ceylon- 

 Ebenholz, Quebracho, Kokusholz, Pockholz, breitblättrige Stein- 

 linde). 



Es war nicht möglich, die Hölzer vor der Untersuchung auf den 

 gleichen Feuchtigkeitsgehalt zu bringen; daher lagerten die unter- 

 suchten Hölzer mehrere Jahre in einem gleichmässig trockenen 

 Räume („Zimmertrocken"). Der Feuchtigkeitsgshalt der meisten 

 Hölzer schwankte nur innerhalb der engen Grenzen von 12— 13'Vo- 

 Der Mittelwert aus allen 1504 Holzproben ergab 12,8% W'asser. — 

 Die Untersuchungen des Verf. galten auch der Bestimmung des 

 spezifischen Lufttrockengewichtes, der Druckfertigkeit, der Flächen- 

 schwindung, des spezifischen Lufttrockengewichtes und des Feuch- 

 tigkeitsgehaltes. Matouschek (Wien). 



